SÉANCE DU 27 FÉVRIER ipoS. 589 



On remarque, pour cet acier, de grands polyèdres dans lesquels la mar- 

 tensite s'organise en aiguilles parallèles changeant de direction sur les joints 

 cristallins. M. Campbell a signalé déjà l'apparition de ce constituant des 

 cuproaluminiums dans le numéro de septembre dernier du Journal de l'In- 

 slitut Franklin, mais il n'en a pas décrit la genèse ni l'influence sur les pro- 

 priétés mécaniques du métal. 



Le constituant martensitique précédent est bien dû aux effets seuls de 

 la trempe ; car d'autres barrettes du même fortior, recuites aux mêmes 

 températures que celles d 3 barrettes trempées et refroidies à l'air, n'ont 

 pas décelé ce constituant; on n'a constaté que les éléments du métal natu- 

 rel plus ou moins fins. 



Il y a, à notre avis, une analogie, géométrique tout au moins, entre les 

 aiguilles du constituant martensitique et les déformations cristallines des 

 aciers doux obtenues par écrouissage. Ces déformations cristallines, 

 décrites par MM. Ewing et Rosenhain sous le nom de slipsbands, par 

 M. Heyn, MM. Osmond, Càrtaud et Frémont se traduisent par des lignes 

 parallèles dans l'intérieur des grains; M. Guillet les a prises pour de l'au- 

 sténite dans ses études des aciers au nickel et au manganèse écrouis, 

 admettant ainsi l'équivalence entre les effets de la trempe et de l'écrouis- 

 sage; on pourrait émettre la même hy()othèse à propos du constituant 

 aciculaire du fortior; c'est un point que nous chercherons à vérifier expé- 

 rimentalement aussitôt que possible. 



En admettant les vues de M. Osmond sur l'action de la trempe et en 

 les appliquant au cas du présent métal, on pourrait dire : Au-dessus 

 de 690° à 720°, le foitior forme une solution solide qui cristallise en don- 

 nant des cristaux dont il faudrait rechercher le système; ces cristaux se 

 détruiraient au point singulier et fourniraient les éléments constatés dans 

 le métal naturel; la trempe empêcherait cette transformation. L'analogie 

 entre les aiguilles du fortior trempé et les figures de corrosion du fer v cris- 

 tallin étudiées par M. Osmond {Annales des Mines, 1900) est très grande 

 d'ailleurs. Le fortior trempé se rompt avec de gros cristaux sillonnés de 

 stries à la cassure. 



Nous avons employé pour nos recherches micrographiques le réactif de 

 MM. Heycock et Neville (Fe-Cl'-l- HCl); l'acide chromique dilué convient 

 également et donne des attaques complémentaires de ce réactif. 



D'autre part, un laiton à 65 pour 100 de cuivre trempé au rouge sombre 

 nous a révélé une cristallisation bien nette; les joints, dans ce cas, sont 

 incurvés et nous n'avons pu encore déterminer l'organisation exacte de 



